Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 



43 



dagegen sind die Schmelzmassen als Glas erstarrt. — Ebenso 



bei den 1.5-Si 



Verhältnissen. 



bei den 1.5-Silikaten mit CaO nnd Al 2 3 in wechselnden 



Augit. Bisilikate ohne Al 2 3 (oder richtiger mit 

 0.5—0.7 % Äl 2 3 ). 



No. 

 XXI 



No. 

 XXX 



No. 

 XXXI 



No. 

 XXXIII 



No. No. 



XXIII OXCIII 



CaO : MgO 



5.0 : 5 



6.1 : 3.9 



6.7 : 3.3 



6.8 : 3.2 



7.2:2.8 



7.5 : 2.5 



Die in den Tiegeln abgekühlten Proben, sind dnrch und 

 durch krystallinisch, — nur die OaO-reichsten enthalten 

 etwas Glas, — und die Augitindividuen erreichen eine ganz 

 bedeutende Grösse (Länge der Krystalle, 4= c > zwischen ca. 

 0.8—1.3 mm. bei No. XXI und ca. 0.3—0.6 mm. bei No. 

 CXCIII). 



Bisilikate mit CaO : MgO = 6.9 : 3.1 (zwischen No. 

 XXXIII und XXIII) und etwas Al 2 3 : 



No. 84, mit 4.02 % Al 2 3 , giebt unter derselben Dauer 

 der Abkühlung ca. 30 % Augitsphärolithe (Länge der Kry- 

 stalle, 4= c, ca 0.3 — 0.6 mm.), E,est Glas, — bei noch höheren 

 Thonerdegehalten (resp. 8.02, 11.06 und 15.11 °/o Äl 2 3 ) wird 

 das Product ganz glasig. 



Bei den 2.5-Silikaten mit ungefähr derselben .Relation 

 zwischen CaO und ilføOkrystallisirt der Augit bei kleineren 

 Thonerdegehalten (1.56, 3.74 und 6.82 % Al 2 3 ) hinaus, bei 

 9.79 % ^4i 2 ^3 un d darüber wird das Product glasig. 



AJcermanit, R± Si 3 O -, . 



In den beinahe Al 2 3 -freien 1.5-Silikat-Magmata, wo 

 die Relation CaO : MgO zwischen den Grenzen ca. 7.5 : 2.5 

 und 5.5. : 4.5 wechseln kann, krystallisirt dies Mineral, selbst 

 bei einer äusserst schnellen Abkühlung, sehr leicht und 

 bildet Individuen von einer auffallenden Grösse (Länge der 



